352 I. H. L. Vogt. 
Weise ein feines Gitterwerk, wo die einzelnen Mineralstäbe 
von einander durch dünne Glashüllen getrennt sind. — Die 
 Entwickelung der Skelette, die eine Grösse bis zu etwa 
0.2—0.3 mm. erreichen, ist oft so regelmässig fortgeschritten, 
dass die Individuen eine scharfe quadratische Begrenzung 
(Æ «© Px) erhalten haben (Fig. 6, a). Im Kerne der Ske- 
lette findet sich gelegentlich eine fertige, kompacte Platte 
von Melilith (Fig. 6, b). — In No. 155 erscheint unser Mineral 
in so winzigen Tafeln, dass eine Bestimmung der Art der 
Doppelbrechung und des optischen Characters sich nicht 
durchführen lässt; der Auslöschung und besonders den 
bekannten Interferenzfarben zufolge darf man jedoch die 
Bestimmung als sicher ansehen. — Die Menge des ausge- 
schiedenen Meliliths in den vorliegenden zwei Schlacken 
beträgt bei No. 157 etwa 4—8 % und bei No. 155 nur etwa 
1—2 %; der Rest ist ein wasserhelles Glas, in beiden Fällen 
mit etwas Anorthit. 
Noch besser als bei den letzterwähnten Proben können 
wir den Einfluss der hohen Thonerdegehalten auf die 
Entwickelung der Melilithmineralien bei den in Tiegeln 
erstarrten Schmelzproducten der Akerman’schen Serien 
studiren, indem die Schmelzung und Erstarrung hier 
überall unter beinahe ganz identischen physikalischen 
Bedingungen stattgefunden hat; die mineralogischen Ab- 
weichungen beruhen deswegen hier beinahe ausschlieslich 
auf den wechselnden chemischen Zusammensetzungen der 
Magmata. — Die mikroskopische Untersuchung ergiebt bei 
den 0.7- C40- Al, O,-Silikaten: 
